— 290 — 



Sono state fatte molte esperienze, variando il potenziale di carica col 

 modificare l' intensità della corrente inducente. Ci limitiamo a riferire i risultati 

 ottenuti con potenziali tali che levando la lamina l'ago deviasse di 65, di 82, 

 e di 150 divisioni. 



Scegliendo le esperienze più sicure, in cui cioè l'elettrodiapason conser- 

 vava un andamento perfettamente regolare per tutta la durata dell'esperienza, 

 si è costruita la seguente tabella in cui si trovano: nella prima colonna i 

 pesi tensori che si aggiungevano successivamente al carico iniziale ; nella 

 seconda gli allungamenti corrispondenti della lamina per unità di lunghezza ; 

 nella terza, quarta e quinta, le deviazioni n che si avevano con lo stiramento 

 per i diversi valori del potenziale e quindi di N ; infine nell'ultima colonna 



N — n 



il valore medio dell'espressione 



N 



Peso 

 tensore 



Kg- 



Allunga- 

 mento 

 unitario 



Valori di n per 





N = 65 



N=:82 



N= 150 



N 



4 



0,032 



2,5 



2,7 



4,7 



0,966 



8 



0,064 



4,0 



5,8 



9,7 



0,934 



12 



0,095 



6,0 



8,8 



15,0 



0,900 



16 



0,129 



8,0 



11,8 



20,9 



0,865 



Conosciuti i valori di 



. N 



n K' K 



- , per ricavare dalla (4) i valori di 



N ' ^ ^ ' K 



era necessario conoscere il coefficiente ,1*. 



Molti fisici si sono occupati di questa determinazione per il caoutchouc, 

 e sono venuti a risultati che sembrano a prima vista assolutamente in di- 

 saccordo; si va, per es., dal valore 0,22 al valore 0,50. Risulta però assodato 

 che in conseguenza della grande cedevolezza di questa sostanza e della sua 

 piccolissima variabilità di volume nelle deformazioni, il coefficiente di Poisson 

 deve diminuire col crescere dello stiramento; così, per citare una delle deter- 

 minazioni più recenti (Bierken) (^), esso può variare dal valore 0,50 corri- 

 spondente a piccolissime deformazioni, fino al valore 0,125, corrispondente 

 a grandi deformazioni. Inoltre, come risulta dalle ricerche del Villari (2), 

 del Naccari (^), ecc. a parità di deformazione esso varia a seconda delle 

 diverse qualità di caoutchouc adoperate. Era quindi indispensabile eseguire 

 una determinazione diretta sul caoutchouc stesso servito alle precedenti misure 

 e negli stessi limiti di deformazione. 



(1) Bierken, Wied. Ann. t. XLIII, pag. 817. 



(2j Villari, Nuovo Cimento (2) I, pag. 332, 361, 1869. 



(3) Naccari e Bellati, Nuovo Cimento (3), 2, 1877, pag. 217. 



